(?2 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



I'objet imporraiit ds donner iine nieilleure qualite aux iers cafTans k 

 froid en les pnvanr de I'acide pliofphorique. 



Cependant, com me c'eft detairs en fairs qu'on parvientaux decouverres 

 UtiUs , nous cherchons a nous avancer a la fuite de i'expecience fans vouloit 

 jamais la preceder. 



EXT RAIT DUN M ^ M'O I R E 



Sur le Saturnite de la mine de plomb de Poullaouen 

 en Brt'tagne ^ 



Lu a I'Academie Royale des Sciences en Decembre lySy ; 



Par MM. Hassenfratz & Giroud , dc I'Eco/e Riryale des Mines. 



I J E farurnite eft une efpece de matte provenant des fonderies de la mine 

 de plomb de Poullaouen en Bretagne, M. Monnec en a parle le premier, 

 & Al. Kirwan en fait mention d'apres lui dans fes Elemens de Minera- 

 logie , page 368 de la tradudion trancoife. 



Ce melange metallique etoit nej;lige autrefois , mals M. Broleman , 

 ProfelTeur-pratique de I'Ecole Royale des mines, I'a taic mettte a pare 

 des fon arrivee a Poullaouen dans I'intenrion d'en tirer parti, 



L'analyfe du faturnire operee fur des quantires alfez confiderabies , mais 

 reduites pour la commodite du calcul au quintal ficlif, a donne les 

 refultats fuivans. 



Cent livres fidives de cette maticre ont ere diffoutes en partie dans 

 I'acide vitriolique bouillanr. Une lame de fer mife dans cette diilolution 

 en a precipite 4.2 liv. 4 onces de chaux de cuivre brune , laquelle a donne 

 par la reduction 31 liv. 4. onces de regule. Le fer employe a la precipi- 

 tation pefoit 40 liv. il a ere precipite lui -meme par I'alkali cauftique , & 

 a lailTe 7-J- liv. de chaux brune; celle-ci calcines a rouc;e , s'eft reduite a 

 5"3 liv. 3 onces. Comnie 4.0 liv. de fer n'eqtnvalenr qu'ii 4.15 liv. 3 onces 

 de chaux , les 6 liv. 3 onces exccdenres de cette chaux q'ui equivalent a 

 4 liv. I once 2 gros de fer, ont exprime la quantite de ce metal qui 

 fe rrouve comme partie conftitnanre dans le laturnire. Cent livres 

 de cecre matte epuifees a I'aide At plufieurs fublimations avec le fel 

 ammariac du fer qui y etoit conrenu , ont donne une quantite de ce metal 

 a-peu-pres egale a celle que le calcul avoir indiquee. 



Lerelidu de la vitriolifation etoit ut. melange de plomb S< de foufre ; 

 aprcs U fuKlimation de celui-ci , dont la quantite a ete negligee dans 

 cette premiere operation , il eft refte 4.3 liv. 13 onces 3 gros de chaux de 



